SUR L'HIST. NATUREI.LE ET LES ARTS. 2S5 



pendant dix heures (i) , de la poudre de charbon , qui a fait dif- 

 fiper beaucoup d'arfenic , Sc il eft refte line poudre fcnugincufe un 

 pen veite. 



f) Sa reduction avec le flux noir , la chaux & le borax, a fourni 

 des fcories colorees en partie par le fer , en parrie par le nickel. 

 Lc regule etoit blanchatre & s'attachoit forcement a l'aimant. 



g) J'y ai enfuire ajoute , pendant quatorze heures, du phlonif- 

 cique dans des capfules chautf'ces a rougir , fans appercevoir aucune 

 fumee ni odeur d'arfenic. La ma(Te , loin de perdre de foil poids, 

 augmenta d'f , & la chaux metallique verdoyoit a peine. 



h) Apres fa redu&ion , le regule etoit a-demi dudtile, cv atrirable 

 a l'aimant. 



i ) Fondu avec de la chaux & du borax , Sc uni enfuire avec 

 celui done nous parlions an §. precedent, experience o, il donna 

 un regule blanchatre , fcmi-duclik , recouvert d'une chaux verte , & 

 de fcories couleur d'hyacinrhe. 



k ) Ayant combine ce regule avec du foufre , par le inoyeii de 

 la fufion, j'en pris la moitie, imparfaitemenr calcinee, que je fon- 

 dis avec une portion ctue. Ce nickel fulphure donna , apres fa 

 calcination , & par fa reduction avec le double de flux noir , un 

 regule attirable a l'aimant, & prefque aufli refractaire au feu que 

 le fer de forge. 



L'etroire admire qui regne entre le foufre &: ce demi - metal , 

 me fit efperer que le mineralifant , n'etant pas en quantite fufhfante 

 pour faturer le fer & le nickel , abandonneroir celui-ci pour fe 

 joindre au premier, qui, fe trouvant par-lA reduit en fcories, fe 

 fepareroit facilement du nickel. Le §. qui fait , nous apprendra la 

 valeur de certe conjecture. 



§. V. a) 800 parties du regule de M. Cronjledt ( §. Ill), fon- 

 dues avec du foufre & un peu de borax , donnerent une mincrali- 

 fation d'un rouge jaunatre , pefant 1700. 



b ) La moitie de cette mineralifation , expofee dans une capfule 

 a un feu graduc , comraenu par noircir ; enfuite elle poufla des 

 vegetations. La chauv metallique reftante pefoit 652 parries. 



c ) Cette chaux , fondue avec 1'autre moitie non calcinee & un 

 peu de borax, donna un regule fulphure, d'un blanc jaunatre, pe- 

 fant 1 102. 



d) Le mcrne regule , calcine pendant quatre heutes , fe recouvrk 

 d'abord de vegetation; apres quoi , y ajoutant de la poudte de char- 



(1) Si ou continue i en ajoutcr davantage , les atomes re"gnlins fe icuniflent 

 facilement. 



